^4 ABR^GEDESM^ MOIRES 



— " . -^ diftribution plus egale dins tout le corps del'acier, fixe en eet ctat par la 



Physique, trenipe , vient Ton augmentation de durete. 



A cet avantage nouveau , fe joint ua dclavantage qui I'accompagne in- 



Jnneei-jii. failhblemenc , I'acier en eft moins fin, il a le grain plus gros , & s'il 

 rcfifte mieux au travail de couper, parce qu'il eft plus diir, il ne coupera 

 pas fi bien ce qui demuide un taillant fin. En meme terns auffi I'acier 

 plus dut a moins de corps. Par Ics regies de M. de Reaumur, on di/pofe 

 du degre de durete , &; par conicquent de tout le refte. En fe Tervant 

 adroiiemenc de roppolition que les qualitcs de I'acier ont entr'elles, &C 

 des compenfations qui en nailTent, on rrouvera que cette oppofition , 

 facheufe en apparence , eft alTez fouvent utile. 



II paroitcronnant que I'acier devenu plus dur par la trempe, plus fort 

 pour refifter aux prelTions &: aux frottemens , Ibic auffi plus foible pour 

 j-efifter aux tradions. Un fil d'acier qui, fulpendu verticalement par une 

 defes extremitcs, foutiendra par I'autre un certain poids fins ferompre , 

 ne le foutiendra plus aprcs avoir etc trempe ; & s'il n'a etc trempe qua un 

 certain endroit, ce fera a cetendroit qu'il fe rompra. Ceft ce que M. de 

 Reaumur a reconnu par ces experiences. L'augmentation de la grofleur 

 du orain de I'acier , par la trempe , Uii donne la raifon de ce phcnomene. 

 La rapture d'un corps , de quelque manicre qu'elle fe falfe , ou la fepa- 

 ration de les parties, eftd'autant plus difficile qu'il y a de parties qui fe 

 touclieiit, & que les parties qui fe touc!ient,fe touchent en plus de points. 

 Les grains font ces parties dans I'acier ; il y en a moins dans I'acier trempe , 

 puilqu'ils font plus gros, par confequent moins d'attouchemens. D'un 

 autre cote , parce qu'ils font plus gros , ils fe touclient en plus de points 

 Jes uns les autres. Voi!a deux principes contraires de facilite & de difficulte 

 de fcparation, ou de rupture ; il faut que Tun ait plus de rapport aux pref- 

 lions, I'autre aux tradions, & que I'un I'emporte futl'autre, felon qu'il 

 s'agit de prelTion ou de traftion. 



Nousavons deja dit que I'acier eft d'autant plus dur qu'il eft trempe plus 

 chaud ,il y faut ajouter, & d'autant plus que I'eau eft plus froide. Le degre 

 de chaleur de I'acier qu'on trempe , fe )uge aifcment par la couleur , & 

 par diverfes nuances fort connues des ouvriers. M. de Reaumur, qui n'a 

 lien vouiu lailTer fans I'ctudier foigneulement , a fait beaucoup d'expc- 

 riences , pour s'afturer que de routes les liqueurs oii Ton peut faire la 

 trempe , U raeilleure eft celle qu'on employe communcment , I'eaii 

 froide, & qu'il n'y a gucre a efpcrer de plus des eaux ou I'on mcleroit 

 quelques autres maticres. Seulement le vinaigre & le verjus ont paru avoir 

 plusde venu que I'eau. Pour I'eau forte, elleen a conllderablement davan- 

 tage : mais cela ne va qua endurcir au mcme point un acier trempe 

 beaucoup moins chaud, ce qui a pen d'utilite. L'eau froide endurcir 

 autant qu'il eft nccelfaire , & pent- are autant qu'il eft polUl-ile , I'acier 

 trempe fort chaud. 



Pour le iremper plus dur , c'ctoit une pratique aftez ordinaire de le 

 tremper enpaquet. On le chauffbit , epvironnc de certaines matieres qui 

 ctoient le paquet, aprcs qaoi on faifoit la trempe. M. de Reaumur avoue 

 que ce font ces trempes en pac^uet qui lui ont donnc le plus de lumicte 



